Fiscner: Über Spinnenseide. 441 
riva begründet, wo die Spinnen gezüchtet und von ihnen der Faden 
künstlich entnommen wird. Eine Spinne liefert 150—600 m Seiden- 
faden, im Durchschnitt 200 m jedesmal und kann in einem Monat 
5—6 mal entleert werden, worauf sie dann stirbt. Die Gewinnung 
des Materials scheint aber doch so kostspielig zu sein, daß es mit 
der gewöhnlichen Seide nicht in- Wettbewerb treten kann. 
Nach einer gütigen Mitteilung des Hrn. Prof. Danz, hier zeichnet 
sich die Gattung Nephila, die in den Tropen weit verbreitet ist, durch 
die Größe aus; das gilt aber nur für das Weibchen, während das 
Männchen durch außerordentliche Kleinheit gekennzeichnet und so vor 
der Feindschaft der Gattin geschützt ist. Die Gespinste von Nephila 
haben meist eine natürliche gelbe Farbe, die bei Nephila madagascariensis 
in Orange hinüberspielt und besonders schön ist. 
Chemische Untersuchung. 
Soviel mir bekannt geworden ist, hat das mir überlassene Material 
keine Behandlung durch heißes Wasser, Seife u. dgl. erfahren. Ich 
glaube es demnach als den ursprünglichen Faden, wie er von der 
Spinnwarze der Nephila abgesondert wird, betrachten zu können. 
Ähnlich der gewöhnlichen Seide ist das Material hygroskopisch. 
Bei 110° verlor es zu verschiedenen Zeiten einmal 8.4 und ein an- 
deres Mal 8.3 Prozent an Gewicht. Es unterscheidet sich aber wesent- 
lieh von der Rohseide durch das Fehlen des Seidenleims, wie fol- 
gender Versuch zeigt: 
Verhalten gegen heißes Wasser. 
3 g Seide (mit 8.4 Prozent Wassergehalt) wurden mit 75 ccm 
reinem Wasser im Porzellanbecher im Autoklaven drei Stunden auf 
115— 120° erhitzt, wobei das Wasser sich schwach gelb färbte, während 
die Seide zu einem Klumpen zusammenballte und wohl den Glanz, 
aber nicht die Farbe verlor. Nachdem das Material durch Ausein- 
anderreißen wieder gelockert war, wurde die Behandlung mit Wasser 
in der gleichen Weise wiederholt. Diesmal war die Lösung kaum 
gefärbt und die Seide nicht mehr zusammengeballt. Die vereinigten 
wäßrigen Auszüge hinterließen beim Verdampfen nur 0.09 g trockenen 
Rückstand; das ist nur 3 Prozent der ursprünglichen Spinnenseide, 
während die gewöhnliche lombardische Rohseide bei dieser Operation 
ungefähr 30 Prozent löslichen Seidenleim liefert. 
Entdecker eines Verfahrens zur Herstellung von Geweben aus Spinnenseide genannt. 
Versuche mit tropischen Spinnen sind noch im ı8. Jahrhundert von Raynonp ve Ter- 
MEYER veröffentlicht worden. Die Methode des Abhaspelns wurde 1865 von B.G. 
Wirper vervollkommnet,-der auch schon mit einer Nephila-Art experimentierte. 
45* 
